DES ACIERS AU NICKEL. 333 



peu supérieures à 25 pour 100, l'alliage n'est magnétique 

 qu'à des températures inférieures à zéro. Enlre 27 et 40 

 pour 100, la température du point correspondant à la 

 perte totale du magnétisme peut être calculée au moyen 

 de la formule: 



T = 34,1 (n — 26,7) — 0,80 (n — 26,7)^ 



où n représente la teneur en nickel exprimée en cen- 

 tièmes. 



La deuxième catégorie d'aciers comprend les alliages 

 irréversibles, ce sont des aciers au nickel, qui à un de 

 leurs états, sont très fortement magnétiques, ils perdent 

 leur magnétisme sfraduellement entre le rous;e sombre et 

 le rouge-cerise et ne le reprennent qu'à une température 

 d'autant plus basse qu'ils contiennent plus de nickel. 

 Pour tous les alliages voisins de 25 pour 100 cette 

 température est inférieure à zéro. Cette catégorie corres- 

 pond aux aciers dont la teneur est inférieure à 25 pour 

 100. 



De faibles traces d'irréversibilité se rencontrent chez 

 les alliages réversibles dont la teneur est peu supérieure 

 à 25 pour 100. 



Préoccupé surtout par l'étude métrologique de ces 

 nouveaux alliages, M. Guillaume m'engagea à étudier en 

 détail leurs propriétés magnétiques. Qu'il me soit permis 

 de lui adresser ici tous mes remerciements pour le vif 

 intérêt qu'il a pris à mes recherches. J'ai, par la méthode 

 d'induction, déterminé pour douze alliages, la perméa- 

 bihté pour les températures comprises entre — 78° et 

 250° et pour des champs allant de 14 à 50 unités C G S» 



La discussion de ces expériences, m'a conduit comme 



